170 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



tidsrum af kun nogle faa timer. Den herved erholdte slag 

 bestod i hele sin masse af ngesten gjennemgaaende rent glas; 

 paa grund af den fjsiske beskaffeuhed var den yderst spröd, 

 kunde altsaa ikke anvendes til nogetsomhelst. Fölgen var, at 

 slag-halderne voxede kontinuerlig; da produktionen er over- 

 maade stor, fik man tilslut rene slag-bjerge lige ind paa hyt- 

 terne. Dels for simpelthen at spare paa pladsen og dels for 

 at faa et produkt, som kunde afhasndes med fordel, begyndte 

 man for nogle aar siden med at afkjöle slaggen extraordinaert 

 langsomt, saa den kunde faa tid til at krystallisere ordentlig 

 ud og derved blive fast og anvendelig til gadesten og lign.^). 

 Processen udföres paa den maade, at store gryder eller vogne, 

 indeholdende frisk udtappet, endnu livlig flydende slag, föres 

 ben til sandsletter 'i umiddelbar nterlied af hytterne, hvor 

 smeltemassen stöbes ud i. sandformer; saa snart som mulig 

 kastes et lag sand af tykkelse ca. 1 dm. över den glödende 

 masse, saa denne blir omgivet med daarlige varmeledere paa 

 alle sider. Afkjölingen ned til ca. 100° C. medtager i regelen 

 et tidsrum af ca. 2^ — 3 dage. Som resultat erholdes en saer- 

 deles liaard og seig, gjennemgaaende krystallinsk masse (den 

 saakaldte »Getemperte Sclilacke»), som i alm. ikke engang viser 

 spor af overfiadeglas. De aabne rum inde i slagstenene er 

 kun yderst sj elden beklasdte med frit udviklede kry ställer ^) ; 

 gode, maalbare individer findes neppe nogeusinde. Et par 

 stuffer, som jeg blev opmferksom paa ved mit besög, viste ru- 

 dimentaere augitkrystaller. 



Til mikroskopisk undersögelse foreligger praeparat af den 

 »getemperte» slag og af glas, relativt burtig afsondret, med en 

 aare af krystallinsk udsondret substans. Begge steder iagt- 

 tages et mineral, bvis vigtigste kriterier er fölgende: Mine- 

 ralet er udviklet i lang-söjleformige krystaller, som har spalt- 

 barhed 4= laengderetningen, og som i regelen slukker skjaevt 

 ud; udslukningsvinkelen er indtil ca. 38° stor. I tversnit sees 

 mineralet begraenset af to omtrent lodret paa hinanden staa- 

 ende fläder; udslukningen gaar symetrisk mod disse. Mine- 

 ralet er opbygget af straaler efter laengeretningen (c) samt 

 fjaerformig efter to retninger, som danner vinkel ca. 20° med c. 



') I de senere aar brolsegges Leipzig, Halle, Magdeburg og omliggende 

 staeder nfcsten udelukkende med slagsten fra Mansfelder-distriktet. 



^) Til sammenligning anföres, at ved svenske masovne, som producerer 

 bisilikat-slagger med midlere CaO-gehalt, kan man altid flnde frit 

 udviklede augitkrystaller i massevis. 



